SÉANCE DU l5 JANVIER 1906. iSj 



avons établie pour les cuivres siliciés jusqu'à 3o pour 100 de silicium con- 

 firme l'existence de ce composé. 



CHIMIE MINÉRALE. — 5m/' un siUciure de thorium. 

 Note de M. O. Ho.mgschmid, présentée par M. H. Moissan. 



Il était à prévoir que l'oxyde de thorium serait réduit par le silicium à la 

 haute température du four électrique. J'ai effectué quelques essais dans 

 cette voie, espérant obtenir le siliciure de thorium, qui n'a pas encore été 

 préparé. D'une façon constante, même avec un grand excès de silicium 

 (4"' de silicium pour 1"°' de ThO-) une notable proportion d'oxyde reste 

 inattaquée. Le mélange d'oxvde et silicium aggloméré en pastilles est 

 chauffé dans une nacelle de magnésie au four électrique à tube décrit par 

 M. Moissan. Avec un courant d'environ 700 ampères sous 100 volts, la 

 réaction se produit après 5 à 6 minutes; la température s'élève au point 

 que la nacelle de magnésie fond. Le produit obtenu présente l'aspect 

 métallique du silicium fondu. Lin traitement par la lessive de potasse 

 permet d'enlever l'excès de silicium et il reste une poudre grise qui, sous 

 le microscope, paraît composée de fragments cristallins et d'oxyde non 

 réduit. 



La partie métallique est attaquée par tous les acides minéraux; il est 

 impossible de la séparer de l'oxyde que seulement l'acide sulfurique con- 

 centré et chaud peut dissoudre. 



L'emploi de l'aluminium, qui dissout le silicium sans entrer en combi- 

 naison avec lui, m'a permis de préparer le siliciure de thorium cristallisé. Il 

 se forme en même temps un alliage de thorium et d'aluminium d'une forme 

 cristalline différente. 



Préparation. — J'ai d'abord cliaufte dans ie vide un mélange d'aluminium, de sili- 

 cium et de thorium métallique en poudre; celui-ci provenait de la réduction du chlo- 

 rure par le sodium. Au voisinage de 1000°, il se sépare des globules métalliques 

 brillants d'aluminium saturés de cristaux, quadratiques, pendant que l'excès de sili- 

 cium et l'oxyde de thorium qui souillait le métal restent dans la scorie. 



Pour éviter la préparation tlu thorium métallique, j'ai ensuite essayé de mettre 

 en présence le silicium et le thorium dans les conditions où ils prennent naissance. 

 Dans un creuset de terre réfraclaire, on mélange i5s de fluorure double de thorium et 

 de potassium avec 6os de fluosilicate de potassium, on dissémine dans la masse 5os 

 d'aluminium en fragments et l'on chaufl'e le tout pendant une demi-heure au voi- 

 sinage de 1200". Ajirès un refroidissement lent, il reste au fond du creuset un culot 



